■^52 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les alliages nickel-étain. 

 Note de M. Léon Guillet, présentée par M. Ditte. (Extrait.) 



A la séance du i8 mars dernier, M. Yigouroux a présenté quelques 

 résultats obtenus sur les alliages étain-nickel. 



.Des recherches importantes ont déjà été faites sur ces produits. Guet- 

 tier signale, dans son Traité : La fonderie en France, la possibilité d'obtenir 

 des alliages homogènes avec tontes proportions de nickel et d'étain ('). 



M. Henri Gautier a déterminé le liquidas de ces alliages; la courbe pré- 

 sente un maximum correspondant à [\o pour loo de nickel et à une tempé- 

 rature de i3io° et deux eutectiques, l'un à o,i pour loo de nickel fondant 

 à 23 1*', l'autre à 66 pour loo de nickel fondant à i igo*' (-). Le solidus n'a 

 pas été tracé. 



Nous avons repris l'étude de ces alliages par micrographie et nous avons 

 déjà publié quelques résultats (^). 



Des recherches récentes plus approfondies nous ont conduit à l'établis- 

 sement précis du diagramme de ces alliages qui fera l'objet d'un article 

 détaillé. 



Le nickel et l'étain sont susceptibles de former quatre solutions solides 

 etune combinaison : 



Une solution a. magnétique renfermant deo à 5 pour loo d'étain; 



Une solution a à même teneur en étain, mais non magnétique; 



Une solution [i qui contient de 38 à 4i pour loo d'étain; 



Une solution y renfermant de 55 à 6o pour loo d'étain, enfin la combi- 

 naison NiSn, qui se présente en beaux cristaux, visibles à l'œil nu. 



La constitution des autres alliages refroidis lentement est la suivante : 

 Les alliages renfermant de 5 à 38 pour loo d'étain sont formés de la solu- 

 tion a ou de la solution ^ entourée d'eutectique a — P; 



Ceux contenant de [\\ à 55 pour loo d'élain, de la solution p et de la 

 solution y; ceux renfermant de 6o à 67 pour 100 d'étain de la solution y et 

 de la combinaison NiSn; 



(^) GuETTiER, La fonderie en France, t. III, p. 65; Bernard et G'^. éditeurs. 

 (^) Henri Gautier, Contribution à l'étude des alliages, p. g3 {Société d'Encoura- 

 gement pour l'Industrie nationale). 



(^) Etude industrielle des alliages métalliques,. igoô.Bunod et Pinat, éditeurs. 



